— 110 — 



der Pechstein schon alles Wasser. Zudem verliert Pechstein 

 von Meißen mit 7,61 Proz. Wasser nach dreiwöchigem Stehen 

 über H 2 S0 4 bei Zimmertemperatur 1,72 Proz. H 3 und bei 

 etwas über 200° 3,31 Proz. Wasser, somit 4,30 Proz., 

 d. h. mehr als die Hälfte seines ganzen Wassergehaltes. 

 LEMBERG hält, wie er auch indirekt zu beweisen sucht, dem- 

 nach den Wassergehalt der Pechsteine für durchaus sekundär. 

 Leider greift er in seiner Schlußfolgerung zuletzt fehl. Er 

 läßt den Pechstein durch Wasseraufnahme nicht aus Obsidian, 

 sondern aas Porphyr entstehen. 



Tabelle V. 



IL Grüner, durchscheinender Pechstein von Garsebach 

 bei Meißen. 



Gefundener Wassergehalt = 15,16 Proz. 4,312 g in linseugroßen 



Stücken. 



Konzentration 









der 



Zeit 



Gewichtsverlust 



Gewichtsverlust 



Schwefelsäurelösung- 









Proz. 



Proz. 



mg 



Proz 



29,0 



10 



1,8 



0,04 



40,6 



3 



3,6 



0,08 



50,1 



5 



13,2 



0,31 



50,1 



7 



13,4 



0,31 

 0,57 



60,4 



4 



24,6 



70,3 



3 



32,2 



0.75 



80,5 



3 



40,8 



0,95 



• 85,0 



8 



46,0 



1,06 



Schließlich wurden auch vom Yortragenden selbst mit 

 verschiedenen Korngrößen die TAMM ANN s ch en Versuche an 

 Pechstein wiederholt. Dieselben hatten folgenden Erfolg: 



Tabelle VI. 



Nr. 



Korngröße 

 mm 



Wasserverlust 

 über 98 Proz. 

 H 2 S0 4 *) 



Proz. 



Wasserverlust 

 beim Glühen bis 

 zum konstanten 

 Gewicht 

 Proz. 



"Wasserverlust 

 zusammen 



Proz. 



1 



2 

 3 



4 



1,0 -0,5 

 0,5 —0,25 

 0,25-0,26 

 Feinster Staub 



0,86 

 0,55 

 0,73 

 1,40 



6,15 

 5,98 

 6,07 

 4,27 



7,01 



6,53 

 6,80 

 5,67 



*) In 24 Stunden bei Luftverminderuno-. 



